SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE igot). roo" 



étail installé dans la balance magnétique dont j'ai donné ici même la description ('); 

 il était fixé de façon invariable dans le tube vertical T [fig- i- p- 1684), que l'on pou- 

 vait faire pivoter autour de son axe, et il était placé à la hauteur de l'axe horizontal 

 de la bobine, que l'on excitait pour créer un champ magnétique décroissant réguliè- 

 rement à partir de la pièce de fer doux qui la termine. 



Ce cube avait été prélevé sur une des plaques que M.Weiss avait bien voulu mettre 

 à ma disposition et qui, provenant de la taille de gros échantillons, étaient orientées 

 par rapport au plan magnétique dont ce physicien a montré l'existence. 



Pour remplir la condition relative à la décroissance régulière du champ, 

 et éliminer la perturbation produite par la pré.sence de l'autre pièce de fer 

 doux ordinairement placée en regard, la seconde bobine de l'électro-aimanl 

 avait élé écartée, de manière à réduire l'appareil à sa forme la plus simple, 

 à savoir : une bobine horizontale, sur l'axe de laquelle était le corps dont 

 on observait le déplacement dans le sens de l'axe (attraction ou répulsion) 

 lorsqu'on lançaitdans la bobine un courant dequelques ampères; la lecture 

 du micromètre faisait coiiniiître sans ambiguïté le sens de ces actions, pat 

 l'augmentation ou la diminution du numéro visé. 



On orientait d'abord le cube de telle sorte que le plan magnétique, |)a- 

 ralléie à l'une des faces verticales, passât par l'axe de la bobine; après 

 avoir excité le champ et noté l'impulsion, on faisait tourner le tube de 90° 

 de façon à observer de la même manière l'action produite suivant la per- 

 pendiculaire ON au plan magnétique M; on répétait les mesures à 180° des 

 deux positions précédentes. Dans ces conditions j'ai toujours constaté sui- 

 vant la droite ON des répulsions qui étaient d'ailleurs beaucoup plus faibles 

 que les attractions exercées suivant les directions du |ilan magnétique, 

 attractions qui correspondent, comme on le sait, à des susceptibilités ferro 

 magnétiques. 



En s'écartant de ON dans les différents sens, on arrive à une direction OP 

 pour laquelle l'action est nulle : il y a donc tout autour de ON une nappe 

 conique à l'intérieur de laquelle le cristal se comporte comme diamagné- 

 tique tandis qu'il est paramagnétique en dehors. 



Si l'on immerge le tube T dans une solution concentrée de perchlorure 

 de ter, on diminue les valeurs positives de la susceptibilité paramagnétique, 

 tandis cpi'on augmente les valeurs négatives de la susceptibilité diamagné- 

 tique au voisinage de ON, et, tout en modifiant ainsi l'ouverture du cône 



(') Comptes rendus, t. CXL, p. i683. 



